natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Meghatározzuk a keverék nitrogéntartalmát, majd ez, valamint a két összetevő ismert vagy feltételezett nitrogéntartalma alapján kiszámítjuk az egyes komponensek részarányát.
The nitrogen content of the mixture is determined, and from this and the known or assumed nitrogen contents of the two components, the proportion of each component is calculated.
200–300 ml űrtartalmú Kjeldahl roncsoló lombik.
Kjeldahl digestion flask, 200 ‐ 300 ml capacity.
Gőz befecskendezéssel működő Kjeldahl desztilláló készülék.
Kjeldahl distillation apparatus with steam injection.
0,05 ml pontosságú titráló készülék.
Titration apparatus, allowing precision of 0,05 ml.
Kénsav, relatív sűrűsége 20 °C-on: 1,84.
Sulphuric acid, relative density at 20 ºC: 1,84.
Nátrium-hidroxid oldat (400 g/liter).
Sodium hydroxide solution (400 g/litre).
Négyszáz gramm nátrium-hidroxidot oldjunk fel 400–500 ml vízben, és egészítsük ki vízzel 1 literre.
Dissolve 400 g of sodium hydroxide in 400 ‐ 500 ml of water and dilute to 1 litre with water.
Vegyes indikátor.
Mixed indicator.
Oldjunk fel 0,1 g metilvöröset 95 ml etanolban és 5 ml vízben, majd keverjük el 475 ml etanolban és 25 ml vízben feloldott 0,5 g brómkrezol zölddel.
Dissolve 0,1 g of methyl red in 95 ml of ethanol and 5 ml of water, and mix with 0,5 g of bromocresol green dissolved in 475 ml of ethanol and 25 ml of water.
Oldjunk fel 20 g bórsavat 1 liter vízben.
Dissolve 20 g of boric acid in 1 litre of water.
Kénsav, 0,02N (normál térfogat szerinti oldat).
Sulphuric acid, 0,02N (standard volumetric solution).
A VIZSGÁLATI MINTA ELŐKEZELÉSE
PRE-TREATMENT OF TEST SAMPLE
Az alábbiakban ismertetett előkezelési eljárás az általános útmutatóban leírtak helyett alkalmazandó:
The following pre-treatment is substituted for the pre-treatment described in the general instructions:
A légszáraz mintát 1 térfogat toluol és 3 térfogat metanol keverékével Soxhlet-készülékben négy órán keresztül óránként legalább 5 alkalommal vessük alá extrakciós eljárásnak.
Extract the air-dry sample in a Soxhlet apparatus with a mixture of 1 volume of toluene and 3 volumes of methanol for four hours at a minimum rate of 5 cycles per hour.
Engedjük, hogy az oldószer a levegőn elpárologjon a mintából, és az utolsó nyomokat 105 ± 3 °C-ra állított szárítószekrényben távolítsuk el.
Allow the solvent to evaporate from the sample in air, and remove the last traces in an oven at 105 ± 3 ºC.
Ezután a mintát vízben (50 ml a minta minden grammjára) visszafolyó hűtés mellett forralva 30 percig extraháljuk.
Then extract the sample in water (50 ml per g of sample) by boiling under reflux for 30 minutes.
Szűrjük le, tegyük vissza a mintát a lombikba, és azonos mennyiségű vízzel ismételjük meg az eljárást.
Filter, return the sample to the flask, and repeat the extraction with an identical volume of water.
Szűrjük le, a felesleges vizet préseléssel, leszívással vagy centrifugálással távolítsuk el, majd hagyjuk, hogy a minta ismét légszáraz állapotúvá váljon.
Filter, remove excess water from the sample by squeezing, suction, or centrifuging and then allow the sample to become air-dry.
A toluol és a metanol mérgező hatásáról nem szabad elfeledkezni, ezért használatuk során fokozott elővigyázatossággal kell eljárni.
The toxic effects of toluene and methanol shall be borne in mind and full precautions shall be taken in their use.
A próbadarab kiválasztásánál, szárításánál és lemérésénél kövessük az általános útmutatóban leírtakat.
Follow the procedure described in the general instructions as regards the selection, drying and weighing of the specimen.
Részletes eljárás
Detailed procedure
Tegyük a próbadarabot egy Kjeldahl roncsoló lombikba.
Transfer the specimen to a Kjeldahl digestion flask.
A lombikban elhelyezett, legalább egy gramm súlyú próbadarabhoz a következő sorrendben adjunk 2,5 g kálium-szulfátot, 0,1–0,2 g szelén-dioxidot és 10 ml kénsavat (relatív sűrűsége 1,84).
To the specimen weighing at least 1 g contained in the digestion flask, add, in the following order, 2,5 g potassium sulphate, 0,1 ‐ 0,2 g selenium dioxide and 10 ml sulphuric acid (relative density 1,84).
Melegítsük a lombikot, először csak enyhén, amíg az összes rost el nem roncsolódik, majd erőteljesebben, amíg az oldat tiszta és majdnem színtelen lesz.
Heat the flask, gently at first, until the whole of the fibre is destroyed, and then heat it more vigorously until the solution becomes clear and almost colourless.
Melegítsük további 15 percen át.
Heat it for a further 15 minutes.
Hagyjuk a lombikot lehűlni, tartalmát óvatosan hígítsuk fel 10–20 ml vízzel, hűtsük le, a teljes tartalmát tegyük át egy 200 ml-es kalibrált lombikba (mérőlombik), és a feltáró oldat elkészítéséhez öntsük fel vízzel a jelzésig.
Allow the flask to cool, dilute the contents carefully with 10 ‐ 20 ml water, cool, transfer the contents quantitatively to a 200 ml graduated flask and make up to volume with water to form the digest solution.
Körülbelül 20 ml bórsavas oldatot helyezzünk egy 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba. és a lombikot rakjuk a Kjeldahl-féle desztilláló készülék kondenzátora alá úgy, hogy a kifolyócső éppen a bórsavoldat felszíne alá merüljön.
Place about 20 ml of boric acid solution in a 100 ml conical flask and place the flask under the condenser of the Kjeldahl distillation apparatus so that the delivery tube dips just below the surface of the boric acid solution.
Pontosan 10 ml feltáró oldatot tegyünk a desztilláló lombikba, a tölcsérbe adagoljunk legalább 5 ml nátrium-hidroxid oldatot, kissé emeljük meg a dugót és hagyjuk, hogy a nátrium-hidroxid oldat lassan lecsorogjon az edénybe.
Transfer exactly 10 ml of digest solution to the distillation flask, add not less than 5 ml of sodium hydroxide solution to the funnel, lift the stopper slightly and allow the sodium hydroxide solution to run slowly into the flask.
Ha a feltáró oldat és a nátrium-hidroxidos oldat külön fázisban marad mint két, egymástól elkülönült réteg, enyhe rázogatással keverjük el őket.
If the digest solution and sodium hydroxide solution remain as two separate layers, mix them by gentle agitation.
Enyhén melegítsük a lombikot, és helyezzük a gőzfejlesztőből származó gőzbe.
Heat the distillation flask gently and pass it into steam from the generator.
Gyűjtsünk össze mintegy 20 ml desztillátumot, engedjük le az Erlenmeyer-lombikot úgy, hogy a kondenzátor kifolyócsöve mintegy 20 mm-rel a folyadék felszíne felett legyen, és további egy percen át folytassuk a desztillálást.
Collect about 20 ml of distillate, lower the conical flask so that the tip of the delivery tube of the condenser is about 20 mm above the surface of the liquid and distil for 1 minute more.
A desztilláló kifolyócsövének hegyét mossuk le vízzel, és a mosófolyadékot fogjuk fel az Erlenmeyer-lombikba.
Rinse the tip of the delivery tube with water, catching the washings in the conical flask.
Vegyük el az Erlenmeyer-lombikot, a helyére tegyünk egy másik Erlenmeyer-lombikot, amely körülbelül 10 ml bórsavas oldatot tartalmaz, és gyűjtsünk bele körülbelül 10 ml desztillátumot.
Remove the conical flask and replace it with another conical flask containing roughly 10 ml of boric acid solution and collect about 10 ml distillate.
A két desztillátumot a vegyes indikátor alkalmazásával külön-külön titráljuk meg 0,02N kénsavval.
Titrate the two distillates separately with 0,02N sulphuric acid, use the mixed indicator.
Jegyezzük fel a két desztillátum teljes fogyását.
Record the total titre for the two distillates.
Ha a második desztillátum fogyása meghaladja a 0,2 ml-t, ismételjük meg a vizsgálatot, és indítsuk el újból a desztillációs folyamatot, ehhez ismét adagoljunk egy újabb adag feltáró oldatot.
If the titre for the second distillate is more than 0,2 ml, repeat the test and start the distillation again using a fresh aliquot of digest solution.
Végezzünk el egy vakpróbát is, vagyis folytassuk le a feltárást és a desztillálást csak a reagensekkel.
Carry out a blank determination, i.e. digestion and distillation using the reagents only.
Számítsuk ki a százalékos nitrogéntartalmat a minta szárazanyag-tartalmára vonatkoztatva a következők szerint:
Calculate the percentage nitrogen content in the dry specimen as follows:
A% = a nitrogén százalékos aránya a száraz, tiszta minta anyagában,
A = percentage nitrogen in the clean dry specimen,
V = a meghatározáskor felhasznált normál kénsavoldat teljes térfogata milliliterben megadva,
V = total volume in ml of standard sulphuric acid used in the determination,
b = a vakpróbánál felhasznált normál kénsavoldat teljes térfogata milliliterben megadva,
b = total volume in ml of standard sulphuric acid used in the blank determination,
N = a normál kénsavoldat normalitása,
N = normality of standard sulphuric acid,
W = a próbadarab száraz tömege grammokban kifejezve.
W = dry mass (g) of specimen.
A juta esetében 0,22%, az állati szálaknál pedig 16,2% nitrogéntartalmat feltételezve és mindkét százalékos arányt a szál száraz tömegének százalékában kifejezve a keverék összetételét a következőképpen lehet kiszámítani:
Using the values of 0,22 % for the nitrogen content of jute and 16,2 % for the nitrogen content of animal fibre, both percentages being expressed on the dry mass of the fibre, calculate the composition of the mixture as follows:
PA% = az állati szálak százalékos aránya a tiszta, száraz mintában.
PA % = percentage of animal fibre in the clean dry specimen.
13.MÓDSZER POLIPROPILÉN SZÁLAK ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK (Xilolos módszer)
METHOD No 13 POLYPROPYLENE FIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Xylene method)
polipropilén szálak (37),
polypropylene fibres (37)
gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), cupro (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44), elastomultiester (46) and melamine (48).
A polipropilén műszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből forrásban lévő xilollal oldjuk ki.
The polypropylene fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture with boiling xylene.
A különbség alapján megkapjuk a száraz polipropilén műszál százalékát.
The percentage of polypropylene is found by difference.
Visszafolyós hűtő (magas forrpontú folyadékok számára is megfelelő), amely illeszthető az Erlenmeyer-lombikhoz (i.).
Reflux condenser (suitable for liquids of high boiling point), fitting the conical flask (i).
137 és 142 °C között desztillált xilol.
Xylene distilling between 137 and 142 ºC.
Ez a reagens igen gyúlékony, és gőzei mérgezőek.
This reagent is highly flammable and has a toxic vapour.
Használata során kellő elővigyázatossággal járjunk el.
Suitable precautions must be taken in its use.
Kövessük az általános útmutatóban leírtakat, majd a következőképpen járjunk el:
Follow the procedure described in the general instructions then proceed as follows:
Adjunk a (3.1. i.) pont szerinti Erlenmeyer-lombikban található próbadarabhoz a minta minden grammjára számítva 100 ml xilolt (3.2.).
To the specimen contained in the conical flask (3.1 (i)), add 100 ml of xylene (3.2) per gram of specimen.
Csatlakoztassuk a visszafolyós hűtőt (3.1. ii.), forraljuk fel a lombik tartalmát, és tartsuk három percen át forráspont közelében.
Attach the condenser (3.1 (ii)), bring the contents to the boil and maintain at boiling point for three minutes.
A folyadékot a lemért szűrőtégelyen keresztül (lásd az 1. megjegyzést) azonnal dekantáljuk.
Immediately decant the hot liquid through the weighed filter crucible (see Note 1).
Ismételjük meg a műveletet további két alkalommal, mindannyiszor adjunk az anyaghoz 50 ml oldószert.
Repeat this treatment twice more, each time using a fresh 50 ml portion of solvent.
Mossuk ki a lombikban visszamaradt anyagot egymás után 30 ml forrásban lévő xilollal (kétszer), majd 75 ml petroléterrel (lásd az általános útmutató I.3.2.1. pontját) (kétszer).
Wash the residue remaining in the flask successively with 30 ml of boiling xylene (twice), then with 75 ml of light petroleum (I.3.2.1 of general instructions) (twice).
A második petroléteres öblítést követően szűrjük le a lombik tartalmát a szűrőtégelyen keresztül, a visszamaradt szálakat kis mennyiségű petroléter alkalmazásával vigyük át a tégelyre, és hagyjuk, hogy az oldószer elpárologjon.
After the second wash with light petroleum, filter the contents of the flask through the crucible, transfer any residual fibres to the crucible with the aid of a small quantity of light petroleum and allow the solvent to evaporate.
Szárítsuk meg a tégelyt és a visszamaradt anyagot, hűtsük vissza és mérjük le.
Dry the crucible and residue, cool and weigh them.
A szűrőtégelyt, amelyen keresztül a xilol dekantálását akarjuk végezni, elő kell melegíteni.
The filter crucible through which the xylene is to be decanted must be pre-heated.
A forrásban lévő xilollal végzett kezelést követően győződjünk meg róla, hogy a maradványanyagokat tartalmazó Erlenmeyer-lombik kellően lehűlt-e, mielőtt a petrolétert hozzáöntenénk.
After the treatment with boiling xylene, ensure that the flask containing the residue is cooled sufficiently before the light petroleum is introduced.
A laboránst érintő tűz- és mérgezésveszély csökkentése érdekében azonos eredményt adó, a megfelelő eljárást alkalmazó meleg extraháló berendezés is használható Lásd például a Melliand Textilberichte 56 (1975), 643-645. oldalain leírt berendezést.
In order to reduce the fire and toxicity hazards to the operator, a hot extraction apparatus using the appropriate procedures, giving identical results, may be used See for example the apparatus described in Melliand Textilberichte 56 (1975), pp. 643-645.
A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d”=1,01.
The value of ‘d’ is 1,00, except for melamine, for which ‘d’=1,01.
14.MÓDSZER KLÓRSZÁLAK (VINILKLORID-HOMOPOLIMEREK) ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK (Tömény kénsavas módszer)
METHOD No 14 CHLOROFIBRES (HOMOPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE) AND CERTAIN OTHER FIBRES (Concentrated sulphuric acid method)
klórszálak (27), melyek alapját a vinilklorid homopolimerjei alkotják, utóklórozással vagy anélkül, elasztolefin (47)
chlorofibres (27) based on homopolymers of vinyl chloride, whether after-chlorinated or not, elastolefin (47)
pamut (5), acetát (19), cupro (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok (29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).
cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), certain acrylics (26), certain modacrylics (29), polyamide or nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46) and melamine (48).
A szóban forgó modakrilok tömény kénsavba mártva átlátszó oldatot adnak (a kénsav relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84).
The modacrylics concerned are those which give a limpid solution when immersed in concentrated sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 ºC).
Ezt a módszert a 8. és 9. módszer helyett lehet alkalmazni.
This method can be used in place of method Nos 8 and 9.
A keverék nem klórszál és nem elasztolefin összetevőjét (vagyis az 1. bekezdés 2. pontjában említett szálak) tömény kénsavval (relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84) kioldjuk a keverék ismert száraz tömegéből.
The constituent other than the chlorofibre or the elastolefin (i.e. the fibres mentioned in paragraph 1.2) is dissolved out from a known dry mass of the mixture with concentrated sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 °C).
A klórszálból vagy az elasztolefinből álló visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük; tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki.
The residue, consisting of the chlorofibre or the elastolefin, is collected, washed, dried and weighed; its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
A különbség alapján megkapjuk a második összetevő százalékát.
The percentage of the second constituents is obtained by difference.
Lapos végű üvegbot.
Glass rod with flattened end.
Tömény kénsav, (relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84).
Sulphuric acid, concentrated (relative density 1,84 at 20 ºC).
Kénsav, megközelítőleg 50 tömegszázalékos vizes oldat.
Sulphuric acid, approximately 50 % (m/m) aqueous solution.
Készítésekor óvatosan, állandó hűtés mellett adjunk 400 ml kénsavat (relatív sűrűség 20 °C-on 1,84) 500 ml desztillált vagy ioncserélt vízhez.
Prepare by adding carefully, while cooling, 400 ml of sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 ºC) to 500 ml of distilled or deionized water.
Szobahőmérsékletre hűtés után az oldatot vízzel egy literre egészítjük ki.
After cooling to room temperature, dilute the solution to one litre with water.
Híg ammóniaoldat.
Ammonia, dilute solution.
60 ml tömény ammóniaoldatot (relatív sűrűsége 20 °C-on 0,880) desztillált vízzel 1 literre hígítsunk fel.
Dilute 60 ml of concentrated ammonia solution (relative density 0,880 at 20 ºC) to one litre with distilled water.
Kövessük az általános útmutatóban leírtakat, majd a következőképpen járjunk el:
Follow the procedure described in the general instructions, then proceed as follows:
Az Erlenmeyer-lombikban található próbadarab (3.1. i.) minden grammjához adjunk 100 ml kénsavat (3.2. i.).
To the specimen contained in the flask (3.1 (i)) add 100 ml of sulphuric acid (3.2 (i)) per gram of specimen.
Hagyjuk a lombik tartalmát szobahőmérsékleten állni 10 percen keresztül, és ez alatt az idő alatt az üvegbottal alkalmanként keverjük meg a próbadarabot.
Allow the contents of the flask to remain at room temperature for 10 minutes and during that time stir the test specimen occasionally by means of the glass rod.
Ha szövött vagy kötött anyagot kezelünk, szorítsuk be a mintát az Erlenmeyer-lombik fala és az üvegbot közé, és gyakoroljunk rá enyhe nyomást, hogy elválasszuk a kénsav által kioldott anyagot a többitől.
If a woven or knitted fabric is being treated, wedge it between the wall of the flask and the glass rod and exert a light pressure in order to separate the material dissolved by the sulphuric acid.
Szükség esetén öntsünk még egy kevés tömény kénsavat (3.2. i.) a lombikba, annak érdekében, hogy a lombik falához esetleg hozzátapadó szálakat el tudjuk távolítani.
If necessary, add a little concentrated sulphuric acid (3.2 (i)) to the flask in order to remove any fibres adhering to the wall.
Szívjuk le a szűrőtégelyt, távolítsuk el a szűrletet a szűrőlombik kiürítésével vagy eltávolításával, ezt követően mossuk ki a tégelyben maradt anyagot 50%-os kénsavoldattal (3.2. ii.), desztillált vagy ioncserélt vízzel (az általános útmutató I.3.2.3. pontja, ammóniaoldat (3.2. iii.), majd végezetül alaposan mossuk át desztillált vagy ioncserélt vízzel, úgy, hogy a tégelyt minden újabb anyag hozzáadása után leszívással kiürítjük.
Drain the filter crucible with suction; remove the filtrate by emptying or changing the filter-flask, wash the residue in the crucible successively with 50 % sulphuric acid solution (3.2 (ii)), distilled or de-ionizedwater (I.3.2.3 of the general instructions, ammonia solution (3.2 (iii)) and finally wash thoroughly with distilled or de-ionized water, draining the crucible with suction after each addition.
(A mosás alatt ne alkalmazzunk leszívást, először hagyjuk a folyadékot a gravitáció hatására lecsöpögni.)
(Do not apply suction during the washing operation, but only after the liquid has drained off by gravity.)
A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d”=1,01.
The value of ‘d’ is 1,00,except for melamine, for which ‘d’=1,01.
15.MÓDSZER KLÓRSZÁLAK, BIZONYOS MODAKRILOK, EGYES ELASZTÁNOK, ACETÁTOK, TRIACETÁTOK ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK (Ciklohexanonos módszer)
METHOD No 15 CHLOROFIBRES, CERTAIN MODACRYLICS, CERTAIN ELASTANES, ACETATES, TRIACETATES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using cyclohexanone)
acetát (19), triacetát (24), klórszál (27), bizonyos modakril szálak (29), bizonyos elasztánok (43),
acetate (19), triacetate (24), chlorofibre (27), certain modacrylics (29), certain elastanes (43)
gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál szál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), akril (26), üvegszál (44) és melamin (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide or nylon (30), acrylic (26), glass fibre (44) and melamine (48).
Ha modakril vagy elasztán szálak is jelen vannak, először előzetes vizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy a szálak teljes mértékben oldódnak-e a reagensben.
Where modacrylics or elastanes are present a preliminary test must first be carried out to determine whether the fibre is completely soluble in the reagent.
A klórszálakat tartalmazó keverékeket a 9. vagy a 14. módszerrel is lehet vizsgálni.
It is also possible to analyse mixtures containing chlorofibres by using method No 9 or 14.
Az acetát és triacetát műszálak, a klórszálak, bizonyos modakrilok és bizonyos elasztánok forrásponthoz közeli hőmérsékleten a ciklohexán hatására kioldódnak az ismert száraz tömegű anyagból.
The acetate and triacetate fibres, chlorofibres, certain modacrylics, and certain elastanes are dissolved out from a known dry mass with Cyclohexanone at a temperature close to boiling point.
A különbség alapján megkapjuk a klórszál, modakril, elasztán, acetát, illetve triacetát százalékát.
The percentage of chlorofibre, modacrylic, elastane, acetate and triacetate is found by difference.
Meleg extraháló készülék, amely a 4. részben leírt vizsgálati eljáráshoz alkalmas.
Hot extraction apparatus suitable for use in the test procedure in section 4.
(Lásd az ábrát: ez a
(See figure: this is a variant of the apparatus described in
A próbadarabot tartó szűrőtégely.
Filter crucible to contain the specimen.
Elválasztó lemez (1-es fokú porozitás).
Porous baffle (porosity grade 1).
Visszafolyós hűtő, amely a desztillációs lombikhoz illeszthető.
Reflux condenser that can be adapted to the distillation flask.
Melegítő eszköz.
Heating device.
Ciklohexanon, forráspontja 156 °C.
Cyclohexanone, boiling point 156 ºC.
Etilalkohol, 50 térfogatszázalékos.
Ethyl alcohol, 50 % by volume.
A ciklohexanon gyúlékony és mérgező anyag.
Cyclohexanone is flammable and toxic.
Kövessük az általános útmutatóban leírtakat, és a következőképpen járjunk el:
Follow the procedure described in the general instructions and then proceed as follows:
A desztilláló lombikba öntsünk az anyag minden grammjához 100 ml ciklohexanont, helyezzük be az extrakciós tartályt, amelybe előzetesen behelyeztük a próbadarabot és az enyhén lejtő elválasztó lemezt tartalmazó szűrőtégelyt.
Pour into the distillation flask 100 ml of cyclohexanone per gram of material, insert the extraction container in which the filter crucible, containing the specimen and the porous baffle, slightly inclined, have previously been placed.
Illesszük a helyére a visszafolyós hűtőt.
Insert the reflux condenser.
Hevítsük forrásig, és folytassuk a kivonást 60 percen keresztül óránként legalább 12 ciklus gyakorisággal.
Bring to the boil and continue extraction for 60 minutes at a minimum rate of 12 cycles per hour.
A kivonást és hűtést követően távolítsuk el az extraháló tartályt, vegyük ki belőle a szűrőtégelyt, és távolítsuk el a elválasztó lemezt.
After extraction and cooling remove the extraction container, take out the filter crucible and remove the porous baffle.
Háromszor-négyszer mossuk ki a szűrőtégelyt körülbelül 60 °C-ra melegített 50%-os etilalkohollal, majd ezt követően 1 liter 60 °C-os vízzel.
Wash the contents of the filter crucible three or four times with 50 % ethyl alcohol heated to about 60 ºC and subsequently with 1 litre of water at 60 ºC.
A mosási műveletek között vagy alatt leszívást ne alkalmazzunk.
Do not apply suction during or between the washing operations.
Hagyjuk a folyadékot a gravitáció hatására lecsöpögni, és csak ezután alkalmazzuk a leszívást.
Allow the liquid to drain under gravity and then apply suction.
Végül szárítsuk meg a szűrőtégelyt és a visszamaradt anyagot, hűtsük le, és mérjük meg.
Finally, dry the crucible with the residue, cool and weigh them.